2.2.3.2. A variação específica do volume do reservatório no momento da rotura não deve ser inferior a: 20 %, se o comprimento do reservatório metálico for superior ao diâmetro; 17 %, se o comprimento do reservatório metálico for igual ou inferior ao diâmetro; 8 %, no caso de reservatórios metálicos especiais, conforme indicado no apêndice 5, pág.1, figuras A, B e C. 2.2.3.3. O ensaio de rotura não deve causar fragmentação do reservatório. 2.2.3.3.1. A fratura principal não pode evidenciar sinais de fragilidade, ou seja, os seus bordos não devem ser radiais, mas sim oblíquos em relação a um plano diametral, e devem apresentar redução de secção ao longo da sua espessura. 2.2.3.3.2. Nos reservatórios metálicos, a fratura não deve revelar defeitos inerentes no metal. A soldadura deve ser, pelo menos, tão resistente como o metal de origem, embora preferencialmente mais resistente. Nos reservatórios inteiramente em materiais compósitos, a fratura não deve revelar quaisquer defeitos na estrutura. 2.2.3.4. A repetição do ensaio de rotura É permitida a repetição do ensaio de rotura. Um segundo ensaio de rotura deve incidir sobre dois reservatórios produzidos consecutivamente em relação do primeiro reservatório, dentro do mesmo lote. Se os resultados destes ensaios forem satisfatórios, ignora-se o primeiro ensaio. Caso um dos reservatórios ou ambos os reservatórios submetidos a ensaio não cumpram os requisitos, o lote de reservatórios é rejeitado. 2.3. Ensaio hidráulico